( 220 ) 
preparaten in den beginne 0 ]i volkomen gelijke wijze afgewerkt, als 
bij de inelliode van Prof. Kehrkns hel geval Avas ; daar de etsing 
veel meer in de diepte geschiedt, bleek dit al spoedig geheel over- 
bodig te zijn en werden de [)reparaten alleen met eene fijne zoetvijl 
vlak gevijld. 
De eerste proef werd genomen met een stukje gegoten messing, dat 
na omsmelting eene samenstelling bleek te hebben van 58.57o koper, 
40.5"/(, zink, terwijl sporen lood en tin aanwezig waren. Gedurende 
een half unr werd het aan de electrolyse blootgesteld ; de stroom- 
dichtheid bedroeg + 2 amp. per dMk Het resultaat van deze eerste 
proef is gereproduceerd in tig. 1. De dendritische structnur is zeer 
duidelijk waar te nemen, terwijl op het preparaat een kleurverschil 
optreedt tusschen <le kristallen en de ondiggende grond massa. Helder 
geel steken de kristallen tegen de omringende grijzere moederloog af. 
Bij eene tAveede proef Averd hetzelfde alliage gedurende J2 uur 
aan de electroh'se onderA\'orpen. Onder de aiiode A\'erd een kroesje 
met glycerine en magjiesiumoxyde geplaatst, om de brokstukjes, die 
door de electrolyse uitgebeiteld mochten Avorden eji door hun geAvicht 
naar beneden zakken, oj) te A'angen, Avant, zooals te verwachten AA’as 
en door de proef ook bewezen is, zullen de kristallen, die hooger 
kopergehalte l)ezitten dan de zinkrijkere moederloog, meer Aveer- 
standsAmrmogen hebben tegen de electrolytische iinverkiiig, eindelijk 
geïsoleerd Avorden en losraken. Het in het kroesje gevonden residu 
Averd met alkohol geAvasschen, omdat het bleek, dat de vrij geworden 
kristallen zonder deze voorzorg zeer gemakkelijk A’erAAeerden en een 
groen poeder achterlieten, en daarna met ether gedroogd ; het bleek te 
bevatten i,T8 niG. metaal kristalletjes. Al A\raren deze kristallen nn 
Avel niet volkomen zuiver en in hun geheel losgeraakt, aan de afge- 
scheiden stukjes AAmren zeer duidelijk hoekpunten en kristalvlakken 
Avaar te nemen. Bij de nncro-electrolyse van deze krislalletjes, Avaarvoor 
ik hier ter plaatse den Heer Vermaes voor zijne hulp mijnen dank 
betuig, l)leek afgescheiden te zijn 1,19 mG. koper, overeenkomende 
met een kopergehalte van 66,87o- Het lood Averd op de andere matte 
electrode als PbO._; afgescheiden, maar Avas Avegens de geringe quan- 
titeit niet goed Aveegbaar. 
De tAA'eede afbeelding is van een stnkje ])laat messing, Avaaiwan het 
.slijppreparaat in mijn bezit is. Het etsen en voorzien Aan aanloop- 
kleuren had na Audkomen Alakslijpen en j)olijsten geen resultaat 
opgeleverd. Bij eene electrolytische behandeling Avan een half uur met 
eenen stroom van dezelfde dichtheid als bij de eerste proef en dezelfde 
Adoeislof als electrolyt Averd het resultaat verkregen op neAmnstaand 
jAhotogram afgebeeld. Ook de invloed van de mechanische bcAverking 
